-jadval Yupqa plyonka va kristalli quyosh panellarini taqqoslash

|
-jadval Yupqa plyonka va kristalli quyosh panellarini taqqoslash
|
bet | 17/30 | Sana | 20.06.2024 | Hajmi | 1,13 Mb. | | #264726 |
Bog'liq Гули дис (2)2.2-jadval Yupqa plyonka va kristalli quyosh panellarini taqqoslash
Parametr
|
Kristal panellar
|
Yupqa plyonkali panellar
|
Texnologiyaning xilma- xilligi
|
Monokristalli kremniy (c-Si).Polikristalli kremniy (pc-Si/mc-Si).
String Ribbon
|
Amorf kremniy (a- Si).Kadmiy tellurid (CdTe). Indiy galliy mis deselenid (CIG/ CIGS) Organik elementlar
(OPV/DSC/ DYSC)
|
Ishlash nuqtasidagi kuchlanishning ochiq tutashuv kuchlanishiga nisbati (Ur / Uxx) (yuqoriroq yaxshi, chunki Uxx va Ur o'rtasidagi farq
kichikroq)
|
80%−85%
|
72%-78%
|
Harorat koeffitsientlari
(past harorat koeffitsienti
|
(-0,4%/daraja, - 0,5%/daraja) yuqori
|
(-0,1%/daraja,
-0,2%/daraja) past
|
yuqori muhit haroratida
ishlaganda yaxshiroqdir)
|
|
|
Joriy kuchlanish xarakteristikasini to'ldirish (ideal element
100% to'ldirishga ega)
|
73%-82%
|
60%-68%
|
Panelni ko'rinishi
|
Anodlangan alyuminiy bilan qoplangan
|
Ramkasiz, 2 ta oynalar orasida - narx pastroq, og'irligi yuqori; moslashuvchan asosda - engilroq, arzonroq
|
panel samaradorligi
|
13%−19%
|
4%−12%
|
Qo'llanilishi
|
turar-joy uylari; tijorat ob'ektlari; tarmoqqa generasiya
|
turar-joy uylari; tijorat ob'ektlari; tarmoqqa generasiya
|
Kerakli maydon
|
Taxminan 150 Vt/m2
|
Xuddi shu quyosh batareyasi uchun 50% gacha ko'proq maydon talab qilinishi mumkin
|
2.3-jadval
Mono- va polikristalli quyosh panellarini solishtirish
Parametr
|
Monokristalli panellar
|
Polikristal panellar
|
Quyosh elementining kristall tuzilishi (SC)
|
Barcha kristallar bir yo'nalishda yo'naltirilgan, kristall donalari parallel
|
Kristallar turli yo'nalishlarda yo'naltirilgan, kristalli donalar parallel emas
|
QP ishlab chiqarish texnologiyasi
|
Yagona kristalli kremniy tsilindrlari gofretlarga kesiladi, so'ngra gofretlar deyarli kvadrat shaklida
kesiladi
|
To'rtburchaklar shaklidagi polikristal blankalar plitalarga kesiladi
|
QP ishlab chiqarish
harorati
|
1400 °C
|
800−1000 °C
|
QP shakli
|
To'rtburchaklar, kesilgan
burchakli (kvazi- to'rtburchaklar)
|
To'rtburchak yoki kvadrat
|
QP qalinligi
|
≤300 mkm
|
300−500 mkm
|
QP samaradorligi
|
15%−23%
|
12%-17%
|
Quyosh batareyasi parametrlarining barqarorligi
|
Yuqori barqarorlik
|
Yuqori barqarorlik, lekin monokristalli elementlarga qaraganda
past
|
quyosh paneli narxi
|
Nisbatan yuqori
|
Nisbatan yuqori, lekin monokristalli elementlardan 15-20%
past
|
Qoplash muddati
|
2 yil
|
2-3 yil
|
Quyosh panellarining xizmat qilish muddati
Quyosh panellari ko'plab qurilmalarda sinovdan o'tkazildi. Amaliyot shuni ko'rsatdiki, quyosh panellarining xizmat qilish muddati 20 yildan oshadi. Taxminan
25 yil davomida Evropa va AQShda ishlaydigan fotovoltaik zavodlar panel quvvatining taxminan 10% ga kamayganini ko'rsatdi. Shunday qilib, biz 30 yil yoki undan ko'proq quyosh monokristalli panellarining haqiqiy xizmat qilish muddati
haqida gapirishimiz mumkin. Polikristalli panellar odatda 20 yil yoki undan ko'proq xizmat qiladi. Amorf kremniy panellari (ingichka plyonka yoki egiluvchan) 7 (birinchi avlod yupqa plyonka texnologiyasi) dan 20 (ikkinchi avlod yupqa plyonka texnologiyasi) yilgacha xizmat qilish muddatiga ega. Bundan tashqari, yupqa plyonkali panellar ishning dastlabki ikki yilida odatda 10% dan 40% gacha quvvatni yo'qotadi. Shu sababli, quyosh paneli bozorining qariyb 90% hozirda kristalli silikon panellardir.
Quyosh panellarining muammolari va degradatsiyasi quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin.
Quyosh batareyasining sifati. Samaradorlik quyosh batareyasining ko'plab parametrlariga bog'liq: shunt va ketma-ket qarshilik, shovqin oqimlari, teskari qarshilik va boshqa parametrlar. Ko'p narsa quyosh batareyasini ishlab chiqarish sifati va uni ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallar va jihozlarga bog'liq. Muammolar hujayra ishlab chiqarishning deyarli har bir bosqichida, xususan, ishlatiladigan kremniyning sifati, aloqa pastalari va lehim bilan ma'lum.
Quyosh batareyasini lehimlash sifati. Sifatsiz lehim bilan kontaktning mahalliy qizib ketishi va uning yonib ketishi mumkin. Elementlari robot tomonidan lehimlangan panellarni tanlash yaxshidir - ularda lehim sifatining tarqalishi minimal bo'ladi.
Elementlar va shisha o'rtasida joylashgan etilen vinil asetat (EVA) plyonkasi sifati. Kristalli quyosh panellarining qarishi asosan ushbu filmning eskirishi bilan bog'liq. Sifatsiz plyonka bir necha yildan so'ng bulutli bo'lib, qulab tushishi mumkin. Yaxshi plyonka 30 yil yoki undan ko'proq vaqt xizmat qiladi, shu bilan birga uning tumanligi (shuning uchun panel tomonidan quvvatni yo'qotish) 25- 30% dan oshmaydi.
Panelni muhrlash sifati va orqa himoya plyonkasi sifati. Orqa plyonka panelni namlikdan himoya qiladi. Har qanday panelda namlik plyonka orqali tarqaladi. Agar plyonkaning sifati yaxshi bo'lsa, quyoshda qizdirilganda panelga kiradigan barcha namlik chiqariladi. Agar plyonka sifatsiz bo'lsa, u holda isitish
vaqtida chiqarilishi mumkin bo'lgan namlikdan ko'proq namlik kiradi va panel ichida qoldiq namlik to'planib, kontaktlarni va elementlarning aloqa tarmog'ini yo'q qiladi. Bu panelning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi.
Alyuminiy ramkaning sifati. Yomon anodizatsiya ramka oksidlanishiga va korroziyaga olib kelishi mumkin. Yaxshiyamki, bu nuqson ko'proq ingl va panelning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin emas. Garchi ba'zi hollarda (masalan, ustunlarga panellarni o'rnatishda, kuchli shamol yuklari mumkin bo'lgan yoki atrof-muhit tajovuzkor bo'lgan joylarda), tezlashtirilgan metall korroziyasi halokatga olib kelishi mumkin.
Boshqa tizim komponentlari turli xil xizmat muddatiga ega: batareyalar 2 yildan 15 yilgacha va quvvat elektronikasi 5 yildan 20 yilgacha.
|
| |